— 329 — 



und tlalier als Koiisoiviermio:sniiUel in j,^eiiiigster .Mcnf^^e sehr wirksam. 

 Vom Wasser wird es allmählich aiiscrelaii«?t. Mim impräp^niert noch in 

 mehreren deutschen Staaten nach diesem \'ertaliren Schwellen und Tele- 

 grai)henstan<i:en. 



Mit Kupfervitriol impi'äüfnieit man <rerne frische, berindete und 5 

 beastete Standen, welche die LiKsuny selbst aufsaug-en; so besondeis 

 auch g-erissene W'einberofspfähle. Das Verfaliien führte BocciiKKir. im 

 Jahre 1840 ein. Stkasiuiuikk (1) bezeichnet diese Art der Imprä«;nie- 

 rung- als Imprägnierung durch Ascension. Die Imprägnierflüssigkeit 

 folgt den Wasserleitungsbahnen im Holze und verbreitet sich erst von 10 

 diesen aus seitlich, sie steigt also bei Nadelhölzern besonders in den 

 weiten Früh- und Folgetracheiden. wählend die dicken Wände dei" 

 Spättraeheiden mehr Kupfersalz speichern. Harz zieht das Kupfersalz 

 besonders au. Der Inhalt des lebenden Holzlängsi)arenchyms und der 

 Markstrahlen wird von dem Kupfersalz tixiert. gehärtet und entsi)rechend 15 

 konserviert. Bei den SplinthiHzern steigt die Lösung vornehmlich in den 

 äußersten Jahrringen, doch wird von hier aus allmählich der ganze Splint 

 durchtränkt, dagegen bleibt Kernholz völlig frei. Am leichtesten steigt 

 die Lösung in Stämmen mit belaubten Aesten. Ist der Stamm ent- 

 astet, so steigt sie leichter auf, wenn die Binde entfernt ist; es kann 20 

 der Stamm dann auch bereits bekantet sein. Mehr Erfolg bietet so- 

 fortige Imi)rägnierung bei der Fällung nach nassem Wetter und am 

 frühen Morgen und bei glatten, frischen Schnittflächen. Außerdem wird 

 Kupfervitriol in ausgedehntem Maße zur Imprägnierung von Telegraphen- 

 stangen besonders in Deutschland benutzt. Bei dieser Imprägnierung 25 

 bedient man sich des von Boicherie im Jahre 1841 eingeführten Ver- 

 fahrens der E i n [) r e s s u n g durch hydrostatischen I) r u c k. Eine 

 1-proz. Kupfervitriollösung wird aus einem ca. 10 m hoch stehenden 

 Reservoire herab auf die mit einer Verschlußkai)pe versehene Hirnscheibe 

 eines frisch gefällten, völlig berindeten Stammstückes geleitet und 30 

 dringt mit ca. 1 at Druck ein. Die Zellmembranen und Zellinhaltsreste 

 saugen sich mit Kupfervitriol an und behalten einen Teil zurück. Stkas- 

 BURGER (1) bezeichnet dieses Einpressen der Imprägnierungsflüssigkeit 

 unter hydrostatischem Drucke als die Imprägnierung unter Vermittlung 

 von P'iltration. Die Lösung folgt wie bei dem selbständigen Auf-;« 

 saugen frischer Hölzer den A\'asserleitungsbalinen und flltriert durch 

 die Schließhäute der Tüpfel, getrieben von dem gegebenen Druck. Von 

 den Wasserleitungsbahnen verbreitet sich die Lösung dann in die I'm- 

 gebung durch Imbibition. Kupfervitriollösung flltriert in gleicher 

 Zeit auch in gleicher Menge wie Zinkchloridlösung. Die Lösung dringt 40 

 bei diesem Druckverfahren in alle nicht verschlossenen A\'asserbahnen 

 (auch z. B. in die Herbstholztracheiden und filtriert unter Druck leichter 

 in deren Umgebung), so daß alles Splintholz gründlich imiirägniert wird, 

 während das Kernholz (auch der rote Kern der Buche) davon frei bleibt. 

 Die Einpressung der Lösung hat am unteren Stainmende zu erfolgen. 45 

 Für diese Imprägnierung sind die Splinthölzer und die Kernhölzer 

 (Kiefer) vor Eintritt der Kernbildung am meisten geeignet Das Ver- 

 fahren wird am besten in der Zeit dei- Vegetationsruhe, jedoch nur bei 

 frostfreiem A\'etter ausgeführt. Es ist, da jeder Stamm frisch 

 und berindet sein und beidendig frische Schnittflächen haben solho 

 und einzeln imprägniert wiid. etwas umständlich und der Kupfervitriol 

 teuer. Es wird daher hauptsächlich nur bei Telegraphenstangen, die ja 

 aus Rundstücken bestehen und nachträgliche Bearbeitung nicht erfordern, 



